Chemische Zusammensetzung. 
617 
durch das schimmernde bis zum matten ; im Strich stets mehr oder wenigei glan- 
zend; etwas spröde oder mild, in dünnen Blättern oder Fasern oft elastisch bieg- 
sam; weich, oft zerreiblich; spec. Gew. 1 — 1,5. 
Die Br. hat eine ähnliche Zusammensetzung wie die Steinkohle ; sie besitzt 
indessen nur 55—75# C, dagegen 19—26# 0 (-und N), 3—6# H, und eine 
grössere Menge von verunreinigenden erdigen Beimengungen; sie ist nicht 
schmelzbar wie einige Steinkohlen, aber leicht entzündlich und verbrennlich mit 
russender Flamme , einem stinkenden, brenzlich-talgartigen Geruch und Hinter- 
lassung einer oft beträchtlichen Aschenmenge. Bei der trockenen Destillation 
ergeben sich ähnliche Zersetzungsproducte , wie sie die Steinkohle liefert; doch 
findet sich darunter nach Kremers kein freies Ammoniak, dagegen freie Essig- 
säure und essigsaures Ammoniak. Braunkohlenpulver mit Kalilauge erwärmt, 
pflegt diese tiefbraun zu färben , indem ulminsaures Kali gebildet wird, wodurch 
sich das Pulver der Br. im Allgemeinen von dem der Steinkohle unterscheidet. 
Doch macht Wartha (vgl. N. Jahrb. f. Min. 1S67. 741) darauf aufmerksam, dass 
zwar eine von Kalilauge stark angreifbare Kohle nicht den Steinkohlen zuzuzählen 
ist, es aber auch Br. gibt, z. B. die von Käpfnach, welche nur spurenweise oder 
gar nicht angegriffen wird. Aus der mit Schwefel erhitzten Br. entwickelt sich 
viel Schwefelwasserstoff. 
Von den zahlreichen Braunkohlenanalysen seien hier einige mitgetheilt. Keg- 
nault (Lehrb. d. Chem. Ubers, v. Boedeker IV. 223) führt folgende an: 
Fundort spec. Gew. 
Kohlenst. 
Wasserst. 
Sauerst. 
und 
Asche 
I. von Dax 
1,272 
69,52 
5,59 
Stickst. 
19,90 
4,99 
11. vom Meissner in Hessen . 
1,351 
70,73 
4,85 
22,05 
1,77 
III. von den Rhönemiindungen 
1,254 
63,01 
4,58 
18,98 
13,43 
IV. aus den Niederalpen. . . 
1,276 
09,05 
5,20 
22,74 
3,01 
V. aus Griechenland .... 
1,185 
60,36 
5,00 
25,62 
9,02 
VI. von Köln 
1,100 
63,42 
4,98 
27,11 
5,49 
VII. von Uznach (foss. Holz) . 
1,167 
55,27 
5,70 
36,84 
2,19 
VIII. von Elbogen in Böhmen . 
1,157 
72,78 
7,46 
14,80 
4,96 
Die berechnete Zusammensetzun 
g ist nach Abzug der Asche: 
i. II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Kohlenstoff .... 73,18 72,00 
72,78 
71,20 
66,36 
66,04 
56,50 
Wasserstoff .... 5,88 4,93 
5,29 
5,36 
5,49 
5,27 
5,83 
Sauerst, u. Stickst.. 21,14 23,07 
21,93 
23,44 
28,15 
28,69 
37,07 
Kühnert führt an (Ann. der Chem. u. Pharm. XXXVII. 97) : 
Kohlenst. Wasserst. Sauerst. 
Wasser 
Asche 
vom Meissner (Pechkohle) . . 
. 56,60 
4,75 
27,15 
9,07 
2,43 
vom Habichtswald (Pechkohle) . 
. 57,26 
4,52 
26,10 
10,79 
1,33 
vom Hirschberg (gern. Br.) . . . 
54,96 
4,01 
22,31 
15,52 
3,20 
vom Stillberg (gern. Br.) . . . 
. 50,78 
4,62 
21,38 
16,27 
6,95 
vom Hirschberg (bitum. Holz) 
. 51,70 
5,25 
30,37 
11,39 
1,29 
